— 15 — 



Eichtungen zu bestimmen versucht. In der vorliegenden Arbeit wird ein 

 Instrument abgebildet und beschrieben, nach welchem die mittlere Härte 

 jeder Krystallfläche direct bestimmt werden kann. Das Instrument ist 

 auf den Satz gegründet , dass bei gleicher Belastung eines mit Diamant- 

 splitter versehenen Bohrers und gleicher Drehungsgeschwindigkeit eines 

 untergelegten Krystalls die mittlere Härte umgekehrt proportional der in 

 gleicher Zeit erzielten Tiefe des Bohrlochs oder, wenn man das Loch bei 

 allen Krystallen gleich tief bohrt, direct proportional der Zahl der Um- 

 drehungen sei. Die Beschreibung des Instruments wolle man im Original 

 nachsehen. Von grossem Interesse sind die erhaltenen Kesultate. Die Härte 

 des Specksteins wird als 1 betrachtet. Unter dieser Voraussetzung ist 

 die Härte 



für den I. Bruch des Gypses 





= 5 



7> 



33 11 11 11 





= 7,6 



1) 



btemsalz ooUoo 





= 7 



■>■) 



üalkspatli oxt 





= 3 





73 ^ 





= 8 











Ti 



Flussspath 0 





— 1 Q 5 





„ ooOoo 





= 20 





Apatit oP 





= 28 



II 



ooP 





= 48 



73 



Adular oP 





= 100 



7; 



„ ooPoo 





109 



n 



Quarz oR 





= 133 





ooR 





= 180 





Topas oP 





= 240 



11 



Korund, deutlichste Spaltfläche 





= 340 



73 



Bitterspath auf oR 



= 23, 



auf R = 33 



73 



Manganspath „ „ 



= 25 



7, 33 = 43 



73 



Eisenspath „ „ 



= 32 



7, 11 = 53 



73 



Aragonit auf ooPoo 



= 30,5 



„ oP = 55 



73 



Strontianit 





77 „ = 14,6 



73 



Witherit 





= 9 



73 33 



73 



Weissbleierz auf ooPoo = 



8,4 



73 33 ~ 8,6 



33 



Schwerspath auf der Fläche P = 



5,7 





33 



77 37 77 77 



M parallel a = 5,4, 



73 



Cölestin auf P 10,2, auf M 



a = 6,5 



33 



Anhydrit auf dem I. Bruche — 



= 20, a. 



d. IL = 17,7, 



77 



Augit auf oP 





= 77 



77 



Hornblende auf ooP 





= 82 



77 



Labrador auf oP 





= 100 



73 



Cyanit auf ooPoo 





= 162 



77 



Zinkblende auf der Spaltfläche 





= 12 



37 



Magneteisen auf 0 





= 22 



parallel b = 3,6 

 „ b = 5,6 

 a. d. III. = 13,7 



